der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 171 



Kohle mischt und mit trockenem Chlor glüht, entsteht ein dem Thorium- 

 chlorid sehr ähnliches, schwer flüchtiges, gelbes Chlorid, welches sich in 

 Wasser löst und im trocknen Zustand auf Kohle 1 ) ein ganz eigenthüm- 

 liches, specifisches Funkenspectrum liefert. Dieses Spectrum zeigt 

 allerdings eine gewisse harmonische Aehnlichkeit mit demjenigen des Zinns. 



Die mit Amnion aus Lösungen gefällte Erde löst sich leicht in Säuren, 

 selbst in organischen ; die ameisensaure Lösung gicbt beim Verdunsten 

 kleine, farblose, sehr glänzende Krystallkörner, die allem Anscheine nach 

 rhombisch sind; aus einer buttersauren Auflösung erhält man feine, bieg- 

 same Nadelchen, welche einen Filz bilden und deren Krystallsystem noch 

 nicht bestimmt werden konnte. 



Behufs der Reduction des Metalls aus der Russiumerde wurden sehr 

 viele Versuche, die wiederum leider mit Substanzverlust verbunden waren, 

 angestellt. Es gelang weder mit Kohle, Alkalimetallen, noch mit Wasser- 

 stoff die Erde zu zerlegen. Endlich nach langem Herumtappen verfuhr 

 ich mit Erfolg folgendermaassen ; ein 5 cm hoher Cylinder aus reinster 

 Gaskohle mit einer cylindrischen Bohrung von '/ 2 cm wurde mit einem 

 Gemenge von mit Kochsalz geschmolzenem, dann pulverisirten Chlorid mit 

 Magnesiumpulver (sodass, wenn man bei der neuen Erde eine der Thor- 

 erde analoge Constitution supponirt, nur der vierte Theil des ganzen muth- 

 maasslich vorhandenen Metalls sich redlichen könnte) gefüllt, mit einem 

 genau fassenden Kohlenpfropfen verschlossen, der Kohlencylinder in ein 

 passendes, hermetrisch verschliessbares Schmiedeeisengefäss gesetzt und das 

 ganze einer möglichst starken Rothglutb ausgesetzt. Das graue pulverige 

 Product wurde geschlämmt, das schwerste Residuum rasch mit Säuren ab- 

 gespült und wieder gewaschen; das dem metallischen Thoriumpulver sehr 

 ähnliche, aber allem Anscheine nach nicht krystallinische Metall zeigt einen 

 matten schwachen Metallglanz, wenn man dasselbe in einem Achatmörser, 

 oder noch besser Stahlmörser, stark drückt und schleift; in die Flamme 

 des Bunsenbrenners gebracht, verbrennt es mit einem intensiv weissen 

 Glänze. In verdünnten Säuren scheint sich das Pulver wenig zu lösen, 

 in concentrirten dagegen löst es sich unter stürmischer Wasserstoff- 

 en I wickelung. 



Um womöglich zusammenhängende Massen zu erhalten, versuchte ich 

 das Pulver unter einer Kochsalzdecke im Leclerque-Forquignosi'schen Ge- 

 bläseofen mit Sauerstoff zu schmelzen; dies gelang in einem aus reiner 

 Thonerde hergestellten Tiegelchen nicht, das ganze verbrannte mit inten- 

 sivem Glänze. Daher stellte ich einen Kalkcylinder mit einer Bohrung her, 

 in welche ein ebenfalls mit einer Bohrung und Pfropfen versehener Kohlen- 

 cylinder hineingepasst wurde; nachdem eine gewisse Menge des Metall- 

 pulvers in den Kohlencylinder gebracht war, wurde derselbe mit einem 



') Nach meiner Methode, cfr. Bull. Soc. Min. t. VIII, 1884, p. 243. 



